64 ANALYSE 
S I. 
Série d'expériences pour déterminer la nature de la 
matière fixe au feu des échantillons À et B. 
Expériences sur l'échantillon À. 
(1) 2 grammes exposés à la tempéra- 
ture de 100 à 120% ont perdu oë,185 
d’eau. 
(2) La matiere (1) a été chauffée dans 
une petite capsule de platine, elle a 
exhalé une odeur ammoniacale hui- 
leuse et hydrocyanique, puis elle s’est 
embrâsée comme un pyrophore à une 
température à peine rouge. À cette 
époque elle a exhalé de l’acide sulfureux, 
puis elle est devenue tout-à-fait obs- 
cure; dans cette opération elle a perdu 
oër-,165. 
(3) La matiere calcinée pesoit 16,650 ; 
traitée par l’acide nitrique foible, elle s’y 
est dissoute en partie avec effervescence ; 
le résidu pesoit 08,228. Il étoit sablon- 
neux et coloré. Il a été séparé par la 
filtration de la dissolution. 
I. RÉSIDU SABLONNEUX. 
(4) Il a été chauffé avec la potasse 
dans uu creuset d'argent. La matiere 
fondue n’étoit point verte; elle a été 
dissoute par l’eau et l’acide hydrochlo- 
rique. On a séparé de la solution, par 
l’évaporation et l’eau, off-,159 desilice. 
(5) La liqueur d’où la silice avoit été 
séparée, traitée par l’ammoniaque, a 
donné un précipité que la potasse a ré- 
Expériences sur l'échantillon B. 
(1!) 2 grammes ont perdu à la même 
température o%-,210 d’eau. 
(2!) Mêmes phénomenes que les pré- 
cédens (2) ; la perte a été de 0f":,200. 
(3) Mêmes phénomènes ; le résidu 
sablonneux pesoit 08,237. 
I. RÉSIDU SABLONNEUX. 
(4) Mêmes phénomènes. La silice 
pesoit o8r,185. 
(5') Mêmes phénomenes. L'alumine 
pesoit oë-,040 ; et le péroxide de fer 
o8"-,013. 
